110 
Einmengung für eine Bewandtnifs hat, ist schwer zu sagen. Dergleichen 
Einmengungen sind bei anderen Eisenmeteoriten noch nicht vorgekommen. 
Da die ursprünglich an 600 russische Pfunde schwere Masse , um sie zu 
zerkleinern, in ein Schmiedefeuer gebracht worden ist, so könnte man glauben, 
dafs die Einmengung sich erst durch die Behandlung im Feuer gebildet 
hat, doch ist das Gemenge des Silicats und des Eisens in demselben so 
fein, die chemische Zusammensetzung des Silicats durch den grofsen Mag- 
nesiagehalt so verschieden von den gewöhnlichen Eisenschlacken, die Wid- 
mannstätten’schen Figuren in dem Eisen sind so regelmäfsig , dafs diese 
Annahme doch ihre Schwierigkeiten hat.“ 
Eine Musterung des vorliegenden Stücks giebt Gelegenheit zu be- 
weisen, dafs die Annahme, die Silicatmasse sei im Schmelzofen erst gebildet 
worden, ganz unhaltbar ist. 
Im untersten Theil rechts bemerken wir zuerst eine gröfsere Eisen- 
partie mit deutlichen Leisten von Schreibersit ; das zwischengelagerte 
Balkeneisen zeigt nirgends den Damastglanz, wie er so vielfach am Toluca- 
eisen beobachtet wird; die Aetzung war äufserst seicht und folglich er- 
schienen auch die Kerne der Balken mehr oder weniger dunkel , ohne dafs 
jedoch ein so deutlich erkennbares Vorkommen von Bhabditkry stallen da- 
durch manifestirt würde. Ich kann diese an der Platte nicht erkennen, 
und sind sie dennoch eingelagert, so ist es doch in weit geringerer Menge, als 
in Toluca und Niro. Der weifse Band , welcher die buchtenartig vorsprin- 
gende Masse des schwarzen Silicats umgiebt, ist an der Platte selbst weit 
breiter, besonders auf der oberen Seite. Die Balken selbst sind weit kürzer, 
wie dies bei den beiden vorigen Localitäten ist ; dies ist auch bei grösseren Par- 
tien der Fall, wie sie Häidinger beschreibt und abdruckt. Glanzeisen, also 
gröfsere Partien von Schreibersit, fehlen in diesem untersten Theil, finden 
sich dagegen in gröfserer Menge im obersten. Der mittlere , gröfste Theil 
des Stücks dagegen ist fast gleichmäfsig schwarz. Im Abdruck bemerkt 
man eine grofse Menge sehr feiner weifser Punkte, die theilweise beim 
Ueberdruck auf den Stein entstanden sind, zum Theil aber auch durch Un- 
ebenheiten des Schliffs bedingt wurden, die Folge der grofsen Sprödigkeit 
der Silicatmasse sind. Nur zum kleinsten Theil sind dieselben Folgen von 
Aetzung der eingeschlossenen sehr zahlreichen Eisenpartikelchen, von wel- 
chen einzelne deutlich ein gleichzeitiges Vorkommen von nichtlöslichem 
Schreibersit und löslicherem Eisen zeigen; und zwar ist ersterer von letz- 
terem umlagert, so dafs gute directe Abdrücke auf Kreidepapier um den 
dunklen Kem einen weifsen Band zeigen. Dies ist allerdings auf unserer 
Tafel nicht sichtbar. Wie aber wäre eine solche Bildung in einem Ofen- 
product möglich? Bei weitem die gröfsere Menge von Eisenpartikelchen 
aber, die in der schwarzen Silicatmasse eingesprengt sind, werden von der 
Aetzsäure nicht angegriffen, behalten ihren ursprünglichen Glanz und er- 
scheinen daher auf einem guten Abdruck auch schwarz. 
Das oberste und zugleich kleinste Stück von Tula ist von den bei- 
den anderen wieder wesentlich verschieden. Das Eck rechts unten besteht, 
obgleich auf der Tafel ganz schwarz , aus Eisen , das aber nicht von der 
